塗装手順書Vol.5

木製ベンチ
木部保護着色塗料を使った塗り替え

木にしみ込み、木目を活かす仕上がりに水性アトム自然カラー

家族みんなで塗ればもっといいね

屋内外木部
ツヤを出し、耐久性を持たせたい場合に劣化・汚れが進行している場合には塗りつぶしのタイプを

アトム木の保護コート

フリーコート

水性
水性

油性ステイン仕上げ

ペイント仕上げ

ニス仕上げ

人が触れるベンチには安全生の高い塗料を使いましょう

スケジュールを決めましょう
使用材料

工程
洗浄

ベンチ＜高さ97㎝×幅1ｍ22㎝×奥行51㎝＞の場合

塗布量（㍑/㎡）

塗り重ね可能時間（夏期）※洗浄は前日までに行っておきましょう。

サンディングサンドペーパーマスキング

マスキングテープ

上塗り1回

水性アトム自然カラー
水性アトム自然カラー

上塗り２回#180〜＃240（削る）＃240〜＃320（整える）

0.1

※

30分以上

0.1

作業人数の目安

1人

10分

1人30分

1人

5分

1人30分

その作業の難易度、作業性に相当する理想的な人数の目安です。例えば２人で行う作業を３人で行った場合、より効率的に進められるといえます。

30分

1人汚れてもよい
服装で作業をしましょう

ローラーバケを使用する場合は塗り皿やバケットが必要です

ローラーバケット
塗り皿
（個）

11〜18

約９

■＜木の保護コート＞の標準塗り面積（2回塗りの場合）

㎡

タタミ
（枚）

0.7L

約７約41.6L

約16約9容量■＜フリーコート＞の標準塗り面積（1回塗りの場合）

㎡

タタミ
（枚）

200ml

約2約1.3

0.7L

5〜7約41.6L

10〜15

約83L

19〜28

約147L

50〜70

約4014L

100〜140約80

清掃・サンディング

養生●木部着色剤用ハケは毛が太く弾力性があり、木部保護着色塗料の塗装に最適です。

本）

1.6L

買い忘れがないかチェックを！塗装用具は作業する人数分用意しましょう。作業効率もあがります

塗装用具ハケ（約４雨の日（雨が降りそうな時）や気温5℃以下、湿度80％以上の時の塗装は避けてください。

＊木部保護着色塗料は、木の種類や状態により吸い込む度合いが異なります。吸い込みが激しい場合がありますので塗装中、足りなくならないように少し余分に用意しておいたほうがよいでしょう。

木部着色剤用か万能用をお選びください

約15〜８

塗装は気温の低い日を避け、好天の日に行ってください。

●マスキングテープ
18ｍ巻：1巻

タタミ
（枚）

0.7L

容量

＊手袋の着用も忘れずに..のベンチを塗る場合使用する道具㎡

200ｍｌ 1.4〜2.3

作業人数の目安とは

木部保護着色剤（水性アトム自然カラー）で、0.7L：１缶（2回塗りの場合）

理想の人数と時間＜塗料と養生用品の必要量＞ ＜高さ97㎝×幅1ｍ22㎝×奥行51㎝＞
塗装面積
約1.4㎡

1人容量

※ワイピングで仕上げた場合の塗り重ね間隔です。ワイピング仕上げの方法は３ページ目をご覧ください。

●水性アトム
自然カラー■＜水性アトム自然カラー＞の標準塗り面積

塗料のはみ出しを防ぐために使います。

（ベンダー
ハケが入らない狭い隙間の塗装に適しています。柄の部分を折り曲げられ角度がつけられます。

かくはん棒

マスキングテープ)巻き

マスカーはテープとポリシートが一体となっており広範囲を保護できます（)巻き

表面が平らな面をサンドペー
パーがけする場合はサンディングブロックが便利です

皮スキ
ワイヤーブラシサンドペーパー
（枚）

[新聞紙]

マスカー

表面を滑らかにし、浸透性を高める目的で使います

ポリシート
（枚）

雑巾・ウエス

手袋（双）

1

下地処理
●洗浄

＜ヤニによるベタつきがある場合の対処＞
未塗装の木は、種類や材質によって異なりますが、表面にヤニが浮き出てベタつくことがあります。そんなときは、ラッカーうすめ液を使ってヤニを拭き取ってください。

泥や苔などの汚れがある場合は、水洗いをして出来るだけ取り除きます。
水洗いをした後は、1日以上乾燥させてください。
木部保護着色塗料の●サンドペーパーをかける

浸透性を高める

ケバ立ちを取り除き表面を滑らかにする

全体を＃240〜320程度のサンドペーパーを使って研磨していきましょう。サンドペーパーがけは、力を入れすぎるとキズがつきやすく、均等な仕上がりになりにくいので、「削る」というよりは「整える」という感覚でおこなってください。
表面を、木目に沿って研磨する事が基本です。また、平らな面の場合にはサンディングブロックを使いましょう。小さなストロークで一定の力をかけ、全体をまんべんなく整えていきましょう。表面が激しく劣化している場合は、予め目の粗い＃180程度のサンドペーパーで削りとりましょう。
＊サンドペーパーがけをして出たカス（粉）は、雑巾やウエスできれいに拭き取りましょう。

●木に浸透させるタイプの木部保護着色は、塗料やニス、ワックスでコーティングされている面には塗れません。
木部保護着色塗料で塗り替えたい場合は、既に塗られているものをサンドペーパーで完全に取り除いてください。
もともと塗ってあるものが木部保護着色塗料で、水が吸い込む状態であれば、軽くサンドペーパーをかけるだけで取り除かずに塗装できます。

はみ出しや汚れを防ぐ為の処理

3 塗料をかき混ぜる

2 マスキング（養生）床面には、ポリシートやブルーシート等を敷き保護すると塗装時の汚れが防げます。

木目を活かす仕上がり
ステインタイプ●●●塗料は中身をよくかき混ぜてからご使用ください
フタを開ける前に容器をよく振り、フタに手をそえてマイナスドライバー等で開け、ヘラなどで底にドロッとした固まりがなくなるまで充分にかき混ぜてください。汚れることがあります
ので新聞紙やポリシートの上で行ってください。
＃＃＃＃

＃＃＃＃＃
＃

➡

＃＃＃
＃

塗りたくない部分や塗料が付着すると困る部分には、必ずマスキングテープを貼ってください。マスキングテー
プを貼る時は、きわの部分をしっかり押えてください。ただし、アトム自然カラーは木部にしみ込ませるタイプ
なので、マスキングテープの端からにじんでしまいきれいに仕上がらないことがあります。

●

最初は粗めの＃120〜180程度のサンドペーパーで荒削りして、最後に＃320程度のサンドペーパーで表面を滑らかにします。

➡

！ ＊フタを開ける際に塗料が飛び散ることがあります。
ボロ布をかぶせてからフタを開けるなどご注意ください。

●木の傷みが激しい場合には塗りつぶしのペイントタイプをおすすめします
屋外にさらされている木は年月が経つと色があせ、さらに劣化が進行すると木そのものが黒ずみ、腐食していきます。劣化が進行しすぎると、ステインタイプでは黒ずんで傷んだ表面を再生できない場合があります。そのような場合は、木目を隠す仕上がりのペイントで塗り替えをおすすめいたします。
木目を隠す仕上がり

木目を隠す仕上がり
ペイントタイプ＜フリーコート＞は、落ち着いた３分つやで、木目が隠れるペイントタイプです。ガーデン資材、板べい、濡れ縁など屋外木部全般におすすめいたします。

水性フリーコート

容量：200ｍｌ
・0.7L・1.6L・3L・７Ｌ
・１４Ｌ
塗り回数：１回●塗装のポイント

4 塗る・木目に沿って木にしみ込ませるように塗る・目立つ部分から先にキレイに仕上げる・厚塗りや厚塗りによるタレに注意する

塗る面を完全に乾燥させてください●上から塗っていきましょう

ベンチ

4.板の隙間の塗装

1.天面の塗装

タレないように注意しながら板の幅に合わせ、ハケの角度を調整しながら塗り進めましょう。

狭い隙間は、ハケを寝かせて毛先を入れて塗ってください。
隙間がせまく入らない場合は毛先の厚みがうすいハケで塗ってください。

5. 裏面の塗装

2.表面[背板・座板]の塗装

表面と同様に塗ってください。
表面を塗った後で裏面にタレてしまっていた場合は、布で拭き取ってから塗りましょう。

木目に沿って塗り広げましょう。比較的面積が広いのでハケに塗料を多めに含ませ、しみ込ませるように塗ってください。

4時間後（冬期は６時間後）

6. 2回目の塗装（全面）3.木口の塗装

塗る面が完全に乾いていることを確かめてから、2回目の塗装をおこなってください。1回目の塗装をしたことでしみ込む量が少なくなりますので、厚塗りに注意してください。

他の面と比べ雨が木の内部にしみ込みやすく、痛みの原因になってしまうので、たっぷりしみ込ませるように塗って保護してください。
木口！
万能台

人が触れるイスやテーブルをご使用になる場合のご注意

小さなサイズの万能台は、先に塗りにくい裏面を塗るのが一般的です。ただし未塗装の木板はタレると跡になりやすいので天面にタレないように注意しましょう。

水性アトム自然カラーは、完全乾燥後（約２４時間後）ご使用いただけますが、気温や湿度によっては完全乾燥にさらに時間がかかる場合がございますので人が座った際に衣服が触れる背もたれや座面等の部分については、表面を入念に拭き取ってからご使用ください。

裏面塗装

表面塗装

ワイピング
詳細下記参照＜木目を際立たせたい場合には＞
水性アトム自然カラーは、もともと木目を活かした半透明の仕上がりになりますが、ワイピング（拭き取る）することで、より木目をはっきり際立たせた仕上がりにすることができます。

ワイピング後ワイピング前ワイピングの方法
塗装終了後10分程おいてからウエス（綿素材の柔らかい布が良い）で表面のしみ込み切らなかった余分な塗料を拭き取ってください。塗り重ねるごとに同様の作業をおこないます。

吸い込みが少ない木にワイピングする場合
水性アトム自然カラーは、木に浸透させる塗料なので吸い込みが少ない木に塗り、ワイピング（拭き取り）をしてしまうと色がうすくなりすぎてしまいます。吸い込みが少ない木に塗る場合は、塗ったあとのワイピング（拭き取り）の間隔を通常の10分から20〜30分に増やして浸透させる時間をとってください。また2回塗りをしてもうすいと感じる場合は、さらに塗り重ねをすれば色は濃くなります。

●色を濃くしたい場合は、塗り重ねましょう
木部にしみ込ませるタイプの木部保護ステインは、塗り重ねる毎に色が濃くなります。＜水性アトム自然カラー＞は通常2回塗りですが、色を濃くしたい場合は3〜4回塗り重ねてください。

1回目の塗装2回目の塗装3回目の塗装●つやを出したい場合は、アトム木の保護コートをおすすめします
木部保着色塗料はニスの上塗りの必要性はありませんが、光沢のある仕上がりをお望みの場合は、＜アトム木の保護コート＞の上塗りをおすすめします。
＜アトム木の保護コート＞は、厚膜タイプの透明ニスで日光や雨に強く、木部の耐久性を高めます。また、植物油を原料としているニスで安全性も高いので、人が触れるベンチなどにもおすすめです。
油性

アトム木の保護コート

容量：0.7L・1.6L
塗り回数：2回！

使用したウエスは水に浸してください＜自然発火の注意と防止＞➡

植物油原料を主成分とし、溶剤が揮発した後に空気中の酸素と化学反応を起こして乾燥するタイプの＜水性アトム自然カラー＞や＜アトム木の保護コート＞は、塗料を拭き取ったりワイピングなどで使用した塗料の付着したウエス（布）や古新聞等を放置しておきますと、ごく稀に自然発火をおこす恐れがあります（塗料自体が自然発火することはありません）。
使用したウエス（布）や古新聞は必ず、放置せずに水に浸して処理してください。

5 あとしまつ＜マスキングテープをはがす＞

マスキングテープは、乾く前にはがしてください。床面に敷いた新聞紙等は汚れている面を内側にして丸めて捨てると周りを汚さずに処理できます。

＊塗装用具を洗浄する
際は必ずゴム手袋をしてください＜用具の手入れ＞
ハケに残った塗料を古新聞やボロ布で落とし、乾く前にせっけん水で洗い、陰干ししてください。

完成

ハケの手入れは乾燥する前に行ってください。乾燥するとハケの毛が固まって使用できなくなってしまいます。

塗装前

塗装後塗り終わってからも、完全に乾燥するまで触れないようにしましょう。
＊この写真はマスキングテープをはずす前の写真です。

本 社 〒174-0041 東京都板橋区舟渡3-9-6
URL http://www.atom-paint.co.jp

お客様相談室

TEL 03-3969-7866

ホームページはこちらから